-196- 



Mineralogie. 



Bezüglich der Zwillingsverwachsung wurde festgestellt, dass eine 

 solche nach Poo (011) den Beo Dachtungen nicht entspricht, sondern dass 

 immer eine Verwachsung nach 3Po6 (031) vorliegt. Ferner sind die Viel- 

 linge von Ceylon nicht Penetrations-, sondern Juxtapositionszwillinge, also 

 Sechslinge. Für die anderen Vorkommen liess sich dies nicht entscheiden. 



Die Bestimmung der Brechungsexponenten wurde mit Hülfe von zwei 

 Prismen ausgeführt. Es ergab sich dabei, dass die an verschiedenen Stellen 

 ein und desselben Prismas erhaltenen Messungsresultate etwas von einander 

 abweichen, was auf einen Einfluss des Pigmentes zurückgeführt wird, und 

 dass ferner an beiden Prismen die correspondirenden Werthe verschieden 

 waren. 



Prisma I: « = 1,7406 ß = 1,7431 y = 1,7487 für Li-Licht 

 = 1,7443 = 1,7470 = 1,7530 „ Na- „ 

 = 1,7474 = 1,7503 = 1,7566 „ Tl s 

 Prisma II: « — 1,7419 ß = 1,7449 y = 1,7508 für Li-Licht 

 = 1,7462 = 1,7492 = 1,7550 „ Na- „ 

 = 1,7501 = 1,7530 = 1,7586 , Tl- „ 

 Die Werthe für y bei Prisma I und « bei Prisma II werden aus 

 den gemessenen Winkeln 2H a bezw. 2H Q (siehe weiter unten) berechnet. 

 Ein anderer Kry stall von Ceylon lieferte ß N& = 1,7476, 

 ein solcher von Brasilien a Na = 1,7582. 



Die Ursache der Verschiedenheit der Brechungsexponenten auch an 

 Krystallen desselben Vorkommens ist vielleicht in einem verschiedenen 

 Eisengehalt zu suchen. 



Der Winkel der optischen Axen wurde an den beiden Prismen und 

 an einer Platte in Monobromnaphthalin gemessen. 



gemessen in monochroma- gemessen mit dem Spectral- 

 tischem Licht beleuchtungsapparat 

 Prisma I: 2H a = 71°55' (Li) 71°46' 

 = 72 3 71 52 



= 72 19 72 9 



daraus 2V a = 67°29j-' (Li), 67°52£' (Na), 68°26' (Tl) 

 Prisma II: 2H = 119 8 117 55 „ 116 30|-' „ 

 daraus 2V a = 70 50 „ 71 12f „ 71 44f „ 

 Platte: 2H a = 71 53 72 7 „ 72 18 8 



2. Sillimanit von Ceylon. An einem durchsichtigen, langpris- 

 matischen, etwa 4 mm dicken Sillimanitkrystall von graulich-blauer Farbe 

 wurden die optischen Constanten dieses Minerals bestimmt (der Krystall 

 war von Fr. Grünling aus Ceylon mitgebracht). Härte = 6|, spec. Gew. 

 im Mittel 3,248. 



Es wurde gefunden (mit Anwendung des ABBfi'schen Krystallreflecto- 

 meters) : 



a = 1,6527 ß = 1,6542 y = 1,6730 (Li) 

 = 1,6562 = 1,65765 = 1,6766 (Na) 

 = 1,6597 = 1,6611 = 1,6801 (Tl) 



